— 125 — 
si trovò pure nella zona c,q e diede re—=65°. 4. Non vuolsi però nascondere come 
si ottenesse anche una immagine nitida, che nella zona Rk dava con A un angolo 
di 16°. 39’, la quale immagine parrebbe corrispondere ad una nuova faccia. Il suo 
simbolo nell'ipotesi monometrica sarebbo 143, poichè in tale sistema 121, 143 = 16°. 6”. 
Avendo pero trovata una volta sola questa faccia senza poterla verificare con altre 
zone, non ci avventuriamo ancora a registrarla nel quadro delle faccie del boro semplice. 
Non si poterono fare indagini sulla sfaldatura per difetto di cristalli sacrifica- 
bili. Una siffatta ricerca porterebbe forse qualche lume sulla vera natura del sistema 
cristallino. Deville e Wéohler dicono nella loro Memoria, che il boro in lamelle si 
sfalda facilmente. 
Il boro monometrico? ha uno aspetto nero quasi metallico, ed assai splendente. 
Già si disse come le lamelle sottilissime siano per trasparenza di color rosso violaceo 
intenso. Questo colore si mostra rosso più vivo allorquando si interpone la lamella 
nel microscopio polarizzatore in modo, che essa ristabilisca la luce. Si ha talvolta 
qualche riflesso rossigno nei grossi cristalli per scagliuzze di rottura alla loro superficie. 
Il potere rifrangente deve essere prossimo a quello del Diamante per la vicinanza 
dell’angolo sotto cui polarizzano la luce. 
CONCLUSIONI 
Dalle esposte cose si deduce: 
1.° Il boro semplice ottenuto da Wéohler e Deville è in cristalli monometrici, 
ovvero monoclini vicinissimi ai monometrici per il valore degli angoli. 
Ove si ritenga il boro semplice per monometrico, esso viene a schierarsi anche 
per i caratteri cristallografici con buona parte dei corni semplici, e specialmente col 
carbonio e col silicio, con cui ha più d’una analogia. Assumendo tale ipotesi vuolsi 
notare, che i cristalli finquì preparati rivestono per lo più un abito di faccie e strie 
assai lontano dalla solita regolarità del tipo monometrico, ed inoltre che la struttura 
interna dei cristalli laminari è tale, che producono una influenza tanto sensibile sulla 
luce polarizzata, da causare i più gran dubbi sulla natura del sistema cristallino. 
Il potere rifrangente è grandissimo. 
2.° Il boro grafitoide non pare essere altro che boro semplice, o monometrico (2) 
allo stato di esilissime lamelle. Nei cristalli da noi studiati v'ha un tal passaggio 
dai cristalli ottaedrici alla lamella esplorata colla luce polarizzata, ed i caratteri di 
tal lamella s’accordano tanto con quelli assegnati da Deville e Wéohler al boro gra- 
fitoide, da rendere assai probabile, che queste lamelle sottilissime non rappresentino 
il boro ad uno stato, che sia a quello del boro monometrico (?), come la Grafite è 
al Diamante. 
Per difetto di sufficienti quantità di questo boro detto grafitoide non potemmo 
verificare se la durezza della sua polvere non sia, come presumiamo, identica a quella 
della polvere del boro monometrico (?). 
Veramente si potrebbe supporre, che il sistema cristallino del boro detto grafi- 
toide fosse diverso da quello del boro monometrico (?). Tale ipotesi torrebbe anche 
la principale obbiezione contro l’ipotesi monometrica del boro semplice, e spiegherebbe 
